Physique. 



4i ABREG^DESMEMOIRES 



experiences', I'importance dont il efl fouvent, dans une infinite de circonf- 

 tjnces, de bien connoitre leur pelanteur fpecifique, I'a determine k com- 

 ■ mencer par-1^ fes recherches , & cet examen eft le fiijet du Memoire dont 



Annu 1111. "°"^ avons a parler. 



L'or a ete eprouve par M. BrilTon en quatre etats , favoir •, pur & fans 

 aiicun alliage, allie au titre de I'orfevrerie, i celiii de la raonnoie de France, 

 & enfin \ celui de la bijouterie, & ces quatre fortes ont ete eprouvees, 

 ou limplement fondues ou fortement ecrouies. 



II auroit peut-etre ete difficile i M. Briffon de fe procurer de Tor par- 

 faitement pur ou i vingt-quatre karats, fi M. Tillet n'avoit engage mef- 

 lieurs les aflinenrs de la monnoie \ lui en faire avoir de cette efpece; un 

 morceau de cet or a dte choifi dans un endroit des plus pleins , d'un de 

 ces lingots qui pefent quelquefois jufqii'^ 40 marcs. 



Ce morceau choifi entre plufieurs autres^ pefoit i marc i once ^ gros 

 69 grains^, il a perdu dans I'eau de pluie 4 gros 3 grains 7, ce qui donne 

 le rapport de la pefanteur fpecifique \ celle de I'eau comme 191581 eft 

 \l 1 0000, & par confeqnent la pefanteur du pouce cube d'or pur 1 marc 

 4 onces 5 gros 62 grains, & celle du pied cube i548iivresi once o gros-, 

 & 4r grains d'autres morceaux foumis \ la meme experience, ont donne 

 Its mcmes rcfultats, avec des differences fi petites, qu'on les peut regardet 

 comme nuiles ; un morceau du meme or ecroui , autant qu'il a pu I'etre , 

 s'eft trouve avoir augmente fa denfite d'un liifie, le pouce cube alors pe- 

 foit J marc 4 onces 4 gros 28 grains , & le pied cube 1355 livres 5 on- 

 ces o gros 18 grains. 



L'or allie au titre de I'orfevrerie, doit contenir 22 parties ou karats d'or, 

 & deux autres de cuivre rouge •, le titre de la monnoie eft le meme , fi ce 

 n'eft qu'on accorde aux monnoyeurs yj de karat de remede, ce qui fait 

 347 parties d'or, & 37 parties d'alliage. 



Enfin , l'or qu'on emploie \ la bijouterie, doit etre a 20 karats, c'eft- 

 ^dire, contenir 20 parties d'or & 4 d'alliage. 



Ces trois efpeces d'or ont ^te fuccellivement examines, tant fimplement 

 fondus qu'ecrouis,& il eft refulte de cet examen, que le pouce cube d'or 

 allie au titre de I'orfevrerie de Paris, pefe 1 marc 3 onces 2 gros 48 grains, 

 & le pied cube 1224 livres o once 5 gros iS grains-, le pouce cube de ce 

 meme or Ecroui, autant qu'il pouvoit I'etre, pefe i marc 3 onces 5 gros 

 15 grains, & le pied cube iiji livres 4 onces i gros 2 grains : 



Que le pouce cube d'or allie au titre de la monnoie de France, pefe 

 I marc 3 onces 2 gros 17 grains, & le pied cube 1218 livres 2 onces 

 3 gros 5 I grains que le pouce cube de ce meme or ecroui par le balan- 

 cicr,pefe i marc 5 onces 5 gros 56 grains, & le pied cube 1255 livref 

 5 onces o gros 51 grains. II a effaye de meme une guinee, & il eft refulte 

 de cet efiai , que l'or de l.i monnoie de France eft d'un jScme plus pe- 

 fant que celui de la monnoie d'Angleterre , & par conlequent un pen 

 plus pur. ... 



Enfin, Ic pouce cube de Tor allie au titre de la bl)outerie, pefe i marc 

 J onces I gros 35 grains, & le pied cube 1099 livres ic onccs o gros 



